E. Rasch: Kritisclie Sjmniiiuif'' in festen Köriiern. 211 



Um dieser Unsicherheit angesichts der einschneidenden technischen 

 Bedeutung der Elastizitätsgrenze zu entgehen, schreiben wohl auch Al>- 

 nahniebehörden vor, daß die Überschreitung einer bestimmten, will- 

 kürlich gewählten bleibenden Dehnung (3 = = 0.002 ; i-Meßlänge) 



als Kennzeichen der »praktischen Elastizitätsgrenze«, der Streckgrenze, 

 dienen solle. 



Die Messung der Formänderungen an den auf Zug oder Druck 

 beanspruchten Probestäben erfolgt z. Z. in der technischen Physik zu- 

 meist nach der von A. IMautkns aiigegebenen Feinmeßniethode diu'ch 



Spiegelapparate, die eine Dehnung von cm in der Schätzungs- 



I 00000 



einheit zu messen gestatten und deren Handhabung bequem genainit 



Averden muß. Immerhin setzt die Aufnahme der vollständigen p , ,2 , £- 



Kurve einen versuchstechnisch geschulten Beobachter, die Festlegung 



der Elastizitäts- bzw. Proportionalitätsgrenze ein nicht geringes 3Iaß 



persönlielier Firfahrung und persönlichen Vertrauens voraus und nimmt 



für einen Versuch eine Zeitdauer von i bis 2 Stunden in Anspruch. 



Aufgabe war es, eine Methode zui' Bestimmung der kritischen 

 Grenzspannung pi, anzugeben, die tunlichst der willkürlichen Deutung 

 entzogen ist und in bezug auf Einfachheit und Schnelligkeit des Meß- 

 verfahrens den Bedürfnissen der technischen Praxis entsprechen könne. 



Diesen Ansprüchen ist die elektrische Bestimmung der den Deli- 

 nungsvorgang begleitenden Temperaluränderungen gerecht geworden. 



Die Thermodynamik macht in dem Ci.APEYRON-CLAUsiusschen Satz 

 eine allgemeingültige Aussage über den Gleichgewichtszustand zweier 

 Aggregatszustände s' und ,Q', die bei der Temperatur T imd dem 

 Druck p miteinander in Berührung stehen können. 



Es gilt unabhängig von der Natur des betrachteten Körpers: 



r/7' T „, , 



(l , = (/ö— e) (•/■=FrfZ'=<-onstaiis.) 



np r 



Dieser Satz werde auf feste Köiper bezogen. 



Unter ^' sei das spezifische Volumen einer Masse verstanden, die 

 unter der Spannung p und der Temperatur T Träger zähflüssiger 

 Eigenschaften und Urheber der bleibenden Formänderungen des Ma- 

 terials ist. Sie sei im letzteren gleichmäßig verteilt. In Berührung 

 mit der ,S-Masse stehe eine feste Phase mit dem spezifischen Volumen s'. 



